SÉANCE DU 8 AOUT igo^- 4o5 



» Ce défaut d'homogénéilé, bien qu'il ne soit pas accusé par des varia- 

 lions appréciables dans la couleur propre du bronze, est en eiïet prévu 

 comme possible par les lois connues de la solidification et reste, par con- 

 séquent, vraisemblable. Mais il n'explique pas la netteté souvent remar- 

 quée des contours cristalliliques. 



» Nous allous montrer que d'autres causes, très différentes, concourent 

 à produire les faits observés. 



» Soil uu grain crislallin représenté en plan sur la figure i; soient E, E, E, . . . les 

 inclusions d'alliage eutectiqiie placées entre les brandies des cristallites et qui sont les 

 lieux de dernière consolidation. 



» Quand, sur un tel bronze, à 9 pour 100 d'élain par exemple, on fait une coupe a 

 la lime, les grains d'euteclique, fragiles, se désagrègent et sont remplacés par des 

 trous. Dans la suite du polissage, ces trous ne s'approfondissent pas : ils deviennent la 



/-/y. i 



j'.d, 3 



cause et le fond d'autant de dépressions à pentes douces, de sorte qu'une coupe EAE 

 par deux grains d'euteclique présente à un moment donné le profil de la ligure 2, avec 

 un relief en A sur l'axe du cristallile. Il en résulte que la pression des papiers d'émeri 

 est alors maximum en A et que la couche superficielle écrouie par ces papiers odre un 

 maximum d'épaisseur correspondant en Aa. 



1) En terminant le polissage avec des papiers d'émeri de plus en plus fins et, finale- 

 ment, avec de l'alumine lévigée placée sur un subslratum un peu mou tel que du drap, 

 on nivelle la surface, y compris les grains d'eutectique; ces grains, plus durs que le 

 reste de la masse el que l'alumine ne désagrège pas, tendent alors à venir en relief et 

 le profil de la figure 2 est remplacé par celui de la figure 3 où le point A, sur l'axe du 

 cristallile, esl maintenant le fond d'une concavité. En général, la peau écrouie n'a pas 

 été éliminée et elle reste représentée par la surface EÂE«. 



» Quand enfin on fait une attaque chimique qui dissout le métal à peu près paral- 

 lèlement à la surface polie, on coupe en m, m la limite inférieure EwE de la peau 

 écrouie {fig. 3). Mais les pariies écroules se colorent beaucoup plus, à l'habitude, que 

 les parties intactes el la forme cristallilique apparaît en brun sur fond clair, telle que 



